## PENGARUH PENAMBAHAN SERBUK GAHARU (Aquilaria malaccensis) TERHADAP KARAKTERISTIK BRIKET ARANG AROMATERAPI DARI LIMBAH ARANG SERBUK KAYU CAMPURAN
The Effect of AddItion of Gaharu Powder (Aquilaria malaccensis) on Characteristic of Aromatherapy Charcoal Briquettes from Mixture Waste Powder Carcoal
Eky Saputra, Violet, dan Noor Mirad Sari Jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat
ABSTRACT.  This  study g aims  to  analyze  the  characteristics  of  aromatherapy  charcoal briquettes  from  mixed  wood  charcoal  powder  waste  and  agarwood  wood  carried  out organoleptic tests in the form of the old ability to burn briquettes to ash  when aromatherapy charcoal  spreads  in  a  room.  The  results  of  the  study  showed  that  of  the  highest  charcoal briquette  density  average  value  was  (0.90  gr/cm 3 )  and  the  lowest  (0.82  gr/cm 3 ),  highest moisture  content  value  of  (9.33%)  and  the  lowest  of  (8.46%).  Value  of  flying  substances levels (47.9%)  and the lowest is (40.66%). Value of the highest ash content characteristics of  (40.37%)  and  the  lowest  (33.28%).  Testing  the  highest  average  value  of bonded  carbon characteristics  is  28.82%  and  the  lowest  is  (9.305%).  Value  of  the  highest  heating characteristics (4174,696 cal/gr) and the lowest (3784,976 cal/gr). From all the results of the testing  of  the  characteristics  of  the  aromatherapy  charcoal  briquettes  from  the  mixture  of wood charcoal powder and agarwood powder waste on average do not meet ASTM testing standards.  The  organoleptic  test  of  mold  without  holes  that  most  quickly  consumes aromatherapy  at  a  concentration  of  6  grams  with  5  minutes  and  the  longest  smell  of aromatherapy  is  12,  18,  and  24  grams  with  7  minutes  with  an  average  of  46  minutes.  And organoleptic  test  with  the  fastest  hollow  molds  smelled  at  concentrations  of  12  grams,  18 grams, 24 grams  at 15 seconds, and on average each concentration had a scent that runs out at 7 minutes with an average of 55 minutes long liters of briquettes.
Keywords  :  Characteristics  of  Charcoal  Briquettes;  Organoleptic  Test;  Mixed  Wood Charcoal Waste and Agarwood.
ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa karakteristik briket arang aromaterapi dari  limbah  serbuk  arang  kayu  campuran  dan  serbuk  kayu  gaharu  dan  pengujian organoleptik  yaitu  melihat  kemampuan  lama  terbakarnya  briket  sampai  menjadi  abu  dan waktu  penyebaran  aroma  briket  arang  aromaterapi  dalam  satu  ruangan.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  nilai  rata-rata  kerapatan  briket  arang  yang  tertinggi  (0,90  gr/cm 3 ),  dan yang terendah (0,82 gr/cm 3 ) , nilai kadar air yang tertinggi (9,33 %) dan yang terendah (8,46 %).  Nilai  karakteristik  kadar  zat  terbang  yang  tertinggi  (47,9  %).  dan  yang  terendah  (40,66 %).  Nilai  kadar  abu  yang  tertinggi  (40,37  %)  dan  yang  terendah  (33,28  %).  Nilai  karbon terikat  yang  tertinggi  (28,82  %)  dan  yang  terendah  (9,305  %).  Nilai  kalor  yang  tertinggi (4174,696  cal/gr)  dan  yang  terendah  (3784,976  cal/gr).  Dari  seluruh  hasil  pengujian karakteristik briket arang aromaterapi dari limbah serbuk arang kayu campuran  dan serbuk gaharu  rata-rata  tidak  memenuhi  standar  pengujian  ASTM.  Uji  organoleptik  cetakan  tanpa lubang  yang  paling  cepat  habis  aromaterapinya  pada  konsentrasi  6  gram  dengan  waktu  5 menit  dan  yang  paling  lama  tercium  aromaterapinya  12  gram,18  gram,24  gram  dengan waktu  7  menit  dengan  rata-rata  menyala  46  menit.  Uji  organoleptik  dengan  cetakan berlubang yang tercepat tercium pada konsentrasi 12 gram,18 gram,24 gram pada detik 15, dan  rata-rata  tiap  konsentrasi  mempunyai  aroma  yang  menurun  baunya  lamanya  7  menit dengan lama menyala briket rata-rata 55 menit lebih
Kata kunci : Karakteristik Briket Arang; Uji Organoleptik; Limbah Arang Kayu Campuran dan Gaharu.
Penulis untuk korespondensi, Surel: ekysaputra85@gmail.com

## PENDAHULUAN
Limbah industry pengergajian dan limbah pertanian dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif pengganti BBM dan gas.    Menurut  Usman  Malik  (2013)  adanya limbah  dimaksud  menimbulkan  masalah dalam  mengatasi  penanganannya  yang dibiarkan  membusuk,  ditumpuk dan dibakar yang kesemuanya berdampak negatif terhadap lingkungan sehingga menanggulangannya perlu
dipikirkan. kesemuanya berdampak Salah satu jalan yang dapat ditempuh . adalah . memanfaatkannya ... menjadi ... produk yang bernilai tambah  dengan teknologi aplikatif dan kerakyatan sehingga hasilnya mudah disosialisasikan kepada masyarakat. Hasil
evaluasi menunjukkan beberapa
hal
berprospek  positif sebagai contoh teknologi aplikatif dimaksud dapat diterapkan secara memuaskan dalam  mengkonversi limbah industri pengolahan kayu tersebut menjadi arang serbuk,  briket  arang, arang aktif, arang kompos dan soil conditioning.
Melihat perkembangan pemanfaatan briket arang tersebut yang hanya di arahkan pada  sumber  energi  alternatif,  padahal  di sisi  lain  briket  arang  dapat  di  kembangkan dengan  inovasi  dan  diversifikasi  yg  banyak manfaatnya,  terutama  untuk  saat  ini  yang belum banyak di kembangkan yaitu pembuatan  briket  arang  sebagai  bahan aromaterapi  tujuan  Pemanfaatan  kayu  yang dilakukan  secara  terus  menerus  dengan tidak  memperhatikan  asas  kelestarian  akan menyebabkan  menurunnya  potensi  kayu sehingga  mengharuskan  kita  untuk  mencari alternatif sumber bahan bakar.
Sekarang  cukup  banyak  masyarakat yang  memanfaatkan  potongan-potongan kecil arang dari kayu untuk di jadikan bahan bakar  alternatif  sebagai  penganti  bahan bakar  kayu,  minyak  tanah,  dan  gas  elpiji, maupun batubara  yang sudah mulai langka, namun  di  sisi  lain  tidak  banyak  masyarakat yang  memanfaatkan  limbah  arang  kayu sebagai  bahan  bakar  aromaterapi  dengan penambahan serbuk gaharu sebagai pengharum aromaterapi tersebut, oleh karena  itu  peneliti  ingin  meneliti  pengaruh penambahan serbuk gaharu ( Aquiliria malaccensis )  terhadap  karakteristik  briket arang  aromaterapi  dari  limbah  arang  kayu campuran.  Pengujian  organoleptik  untuk melihat kemampuan lama terbakarnya briket sampai  menjadi  abu  dan  waktu penyebaran
aroma  briket  arang  aromaterapi  dalam  satu ruangan dengan melibatkan beberapa orang mahasiswa sebagai responder .

## METODE PENELITIAN

## Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan bertempat di
Workshop Fakultas  Kehutanan  ULM.  Lama waktu sekitar  ± 5 bulan yang meliputi tahap persiapan,
observasi lapangan, pengambilan  bahan  di  lapanga,  pengolahan dan pengujian sampel briket kayu di lakukan di Laboratorium Balai Riset dan Standarisasi Industri  Banjarbaru  dan  di  laboratorium Teknologi  Hasil  Hutan  Fakultas  Kehutanan ULM. Setelah pengujian kemudian dilakukan analisis data dan penyusunan hasil penelitian.  Bahan  yang  digunakan  dalam penelitian  berupa  arang  dari  limbah  arang kayu campuran yang berasal dari PT. Prima Banjarbaru

## Alat dan Bahan penelitian
Peralatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  alat  pencetak  briket berbentuk  silinder  berlubang  dan  tidak berlubang, Muffle  furnance untuk  pengujian kadar  abu  dan  zat  terbang  (derajat  dan suhu),Oven  untuk  uji  kadar  air, Peroxide bomb  calorimeter untuk  pengujian  nilai kalor,  neraca  analitik  untuk  menimbang jumlah setiap campuran dan jumlah perekat, desikator  untuk  pendingin, moisture  meter digunakan untuk mengukur kadar air bahan, Kamera  untuk  mendokumentasi  kegiatan, baskom  sebagai  alat  menaruh  bahan  dan mencampur bahan, kompor dan panci untuk membuat  lem  tepung  kanji,  laptop  untuk mengolah  data,  gelas  ukur  untuk  mengukur kadar  air,  lesung  untuk  menghaluskan,  alat tulis menulis. Bahan yang digunakan serbuk arang  limbah  kayu  campuran,  serbuk gaharu, aquades, indikator Metil merah 5 ml, natrium  Karbonat,  (  Na 2 CO 3 ),  kawat, oksigen

## Prosedur Penelitian dan pengujian

## Parameter yang dianalisa
Prosedur  pengujian  untuk  parameter yang diuji adalah sebagai berikut : penetapan Kadar air, penetapan Kerapatan, penetapan  Kadar    Abu,  Penetapan  Zat
Terbang,  Kadar  Karbon  Terikat,  penetapan Nilai  Kalor  mengunakan  standar  (ASTM  D 5142 –  02),  pengujian  organoleptik  yaitu
berupa  melihat  lama  waktu  menyala  dan ketahanan oromanya tercium.
Tabel 1. Kriteria dari standar yang di pergunakan
No Sifat Briket Arang Standar Pengujian Briket USA 1 Kadar air (%) 6.2 2 Kadar zat menguap (%) 19 –24 3 Kadar abu (%) 8.3 4 Kadar karbon sisa (%) 60 5 Kerapatan (g/cm3) 1 6 Nilai kalor (cal/g) 6230

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kerapatan
Hasil penelitian briket aromaterapi cetakan  tanpa  lubang  diperoleh  nilai  rata- rata  kerapatan  terkecil  pada  perlakuan  D
(arang  76%  dan  24%  serbuk  gaharu) dengan  cetakan  tanpa  lubang  sebesar  0,82 gr/cm 3 ,  sedangkan  nilai  tertinggi  pada perlakuan  B  (arang  88%  dan  12%  serbuk gaharu  sebesar  0,90  gr/cm 3 .  Berikut  Grafik hasil pengujian nilai rata-rata kerapata briket arang aromaterapi seperti Gambar 1.
Gambar  1.  Nilai  Rata-rata  Kerapatan  (gram/cm 3 )  Briket Arang  limbah  Serbuk  arang  campuran dan gaharu.
Terjadinya perbedaan dalam nilai kerpatan dapat disebabkan karena penambahan  serbuknya  gaharu  yang  di campur  kedalam  adonan  briket  sehingga membuat massa perlakuan menjadi semakin  tinggi  dan  ketika  di  proses  akan semakin tinggi kerapatannya. Ukuran partikel  yang  digunakan  seragam  semakin homogen  ukuran  partikel  arang,  semakin tinggi  pula  nilai  kerapatan  yang  dihasilkan,. Semakin  kecil  ukuran  serbuk  kayu,  maka nilai  nya  akan  semakin  besar  (Hendra  dan Darmawan,2002 dalam Djeni Hendra 2011).

## Kadar Air
Kadar  air  dalam  pembuatan  briket  arang sangat berpengaruh terhadap kualitas briket arang.  Semakin  tinggi  akan  menyebabkan kualitas  briket  arang  menurun,  terutama akan berpengaruh terhadap nilai kalor briket arang  dan  briket  arang  akan  lebih  sulit  di nyalakan.  Briket  arang  sangat  mudah  untuk menyerap  air  atau  arang  mempunyai  sifat higroskopis yang tinggi, oleh karena itupenentuan  mengenai  kadar  air  bertujuan untuk  mengetahui  sifat  higroskopis  briket arang  Syarif  dan  Khalid  dalam  Ahmad, (2014). , Grafik nilai rata-rata kadar air dapat dilihat pada gambar 2
0.75 0.8 0.85 0.9 A B C D 0.84 0.9 0.82 0.89 Kerapatan perlakuan
Gambar  2.  Nilai  Rata-rataKadar  air  briket  arang  serbuk  limbah  kayu  campuran  dan  serbuk gaharu
Masing-masing  perlakuan  A  (94%  arang +  6%  serbuk  gaharu)  dan  B  (88%  arang  + 12% gaharu) merupakan nilai kadar air yang tertinggi  dikarenakan  saat  pengeringan briket  tidak  kering  merata,  sedangkan perlakuan  C  (82%  arang  +  18%  gaharu) mendapat  nilai  kadar  air  yang  terendah  di karenakan  pada  saat  pengeringan  briket kering merata.

## Kadar Zat Terbang
Nilai  rata-rata  kadar  zat  terbang  berkisar antara  terkecil  terdapat  pada  perlakuan  B (88%  arang  +  12%  serbuk  gaharu). Sedangkan  kadar  zat  terbang  terbesar terdapat  pada  perlakuan  C  (82%  arang  + 18%  serbuk  gaharu)  Rata-rata  kadar  zat terbang sebesar 47,9%. Nilai rata-rata kadar zat  terbang  briket  arang  dari  arang  serbuk limbah  kayu  campuran  dan  aromatherapy gaharu  pada  masing-masing  perlakuan dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Nilai Rata-rata Zat Terbang Briket Serbuk Arang limbah kayu campuran dan Serbuk Gaharu pada masing-masing perlakuan.
Nilai  rata-rata  kadar  Zat  terbang  briket arang  serbuk  kayu  campuran  dan  serbuk gaharu  pada  masing-masing  perlakuan  dari terendah  sampai  tertinggi  berkisar  40,66% hingga  47,9%  Kadar  zat  terbang  dalam penelitian  ini  relatif  cukup  baik  hal  ini  dapat dilihat  terbesar  pada  perlakuan    C  50,43% dan terkecil pada perlakuan B (88% arang + 12%  serbuk  gaharu),  dengan  nilai  40,66% Briket yang baik digunakan sebagai sumber energi  panas  mempunyai  kadar  zat  terbang lebih besar dari 15% Abide,(2015).

## Kadar Abu
Perlakuan yang tertinggi terdapat pada C (82%  arang  +  18%  serbuk  gaharu)  sebesar 40,37  %  dan  perlakuan  yang  terendah terdapat  pada  A  (94%  arang  +  6%  serbuk gaharu)  sebesar  33,28  dengan  cetakan berlubang.    Kadar  abu  merupakan  bahan sisa  dari  pembakaran  yang  sudah  tidak memiliki  nilai  kaloratau  tidak  memiliki  nilai kalor  atau  tidak  memiliki  unsur  karbon  lagi. Salah  satu  unsur  penyusun  abu  adalah silica.    Pengaruh  kadar  abu  terhadap
8 8.5 9 9.5 A B C
A4B2
9.33 9.33 8.46 9.05
Kadar Air
Perlakuan 35 40 45 50 A B C A4B2 42.6 40.66 47.9 43.26 Kadar Zat Terbang
kualitas  briket  arang  kurang  baik,  terutama terhadap nilai kalor yang dihasilkan. Kandungan  kadar  abu  yang  tinggi  dapat
menurunkan nilai kalor briket arang. Isa et a , (2012).  Nilai  rata-rata  kadar  abu  dapat dilihat pada gambar , 4.
Gambar 4. Nilai Rata-rata Kadar Abu Briket Serbuk Arang Campuran dan Serbuk Gaharu
Dari  beberapa  perlakuan  yang  dilakukan pada  diagram  diatas  juga  menampilkan bahwa  kadar  abu  briket  arang  serbuk  kayu campuran dan serbuk gaharu yang menunjukan sisa pembakaran yang terendah  yakni  A sebesar  33,28  %  dan kadar abu tertinggi yakni C sebesar 40,37 %

## Karbon Terikat
Nilai  rata-rata  tertinggi  karbon  terikat terdapat pada perlakuan A (Arang 94% dan
serbuk  gaharu  6%)  sebesar  28.82  % sedangkan  nilai  rata-rata  karbon  terikat terkecil  terdapat  pada  perlakuan  D  (arang 76% dan serbuk gaharu 24% yaitu 9.305 %. Nilai  rata-rata  karbon  terikat  briket  arang dari  arang  serbuk  limbah  kayu  campuran dan  aromatherapy  gaharu  pada  masing- masing perlakuan dapat dilihat pada Gambar 5
Gambar 5. Nilai Karbon Terikat Briket Arang limbah kayu campuran dan Serbuk gaharu
Dari beberapa perlakuan  yang dilakukan pada  diagram  diatas  bahwa  nilai  rata-rata karbon  trikat  briket  arang  serbuk  kayu campuran dan serbuk gaharu yang menunjukan  nilai  yang  terendah  yakni  D sebesar  9.305  %  dan  nilai  tertinggi  yakni  A sebesar 28.820  %.
Nilai Kalor
Nilai kalor tertinggi didapat pada perlakuan  B  dengan  konsentrasi  arang aromatherapy  88%  arang  +  12%  gaharu dengan  nilai  4174.696    sedangkan  untuk nilai kalor terendah terdapat pada perlakuan A  briket  arang  tanpa  lubang  dengan konsentrasi  94  %  arang  +  6  %  gaharu. Berdasrkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil  pengujian  nilai  kalor  briket  tidak
0 20 40 60 A B C D 33.28 35.6 40.37 38.37 Kadar Abu perlakuan 0% 50% 100% A B C D 28,820 14,368 19,169 9,305 Perlakuan Perlakuan
memenuhi  standar  ASTM  semakin  rendah kadar  air  briket  maka  semakin  tinggi  nilai kalor  yang  terdapat  pada  briket  Hijrah
P  Putra  (2013).  Hasil  penelitian  nilai  rata- rata uji kalor dapat dilihat pada gambar 6.
Gambar  6.  Nilai  kalor  Briket  dari  Arang  limbah  Serbuk  Kayu  Campuran  dan  Serbuk  Kayu gaharu Pada Masing-Masing Perlakuan.
Nilai  rata-rata  Kalor  briket  yang  tertinggi pada  perlakuan  B  =  (88%  arang  +  12% gaharu)  4.175  (kkal/gr)  dan  terendah  pada perlakuan  A  =  (94%  arang  +  6%  gaharu)
3.785 (kkal/gr) Uji Organoleptik Uji organoleptik briket arang aromatherapy  berlubang  dapat  dilihat  pada Tabel 2
Tabel 2. Tabel hasil pengujian Organoleptik Briket Arang Aromatherapy cetakan berlubang
Pada  tabel  2  di  atas  briket  arang aromaterapi  yang  konsentrasi  6  gram  mulai tercium  aroma  nya  di  15  detik  dimana ketahanan aromanya hanya sampai 7 menit dengan  lama  waktu  menyala  briket  sekitar 44  menit  sampai  menjadi  abu.  Diantara perlakuan 6 gram 12 gram 18 gram 24 gram
perlakuan  yang  sangat  dominan  yaitu  pada konsentrasi 12 gram 18 gram 24 gram cepat tercium  dan  bertahan  paling  lama  dengan waktu menyala selama 46 menit lebih.
Uji organoleptik briket arang aromatherapy  berlubang  dapat  dilihat  pada Tabel 3.
3,400 3,600 3,800 4,000 4,200 A B C D 3,785 4,175 3,792 3,832
Series 1 Series 2 Series 3 No  parameter jumlah serbuk gaharu yang di tabur (gram) waktu proses pengamatan (detik/menit) Keterangan 1 ketahanan aromatik 6 gram 30 detik  - 7 menit tercium dari detik 30 sampai 7menit 12 gram 15 detik  - 7 menit tercium dari detik 15 sampai 7menit 18 gram 15 detik  - 7 menit tercium dari detik 15 sampai 7menit 24 gram 15 detik  - 7 menit tercium dari detik 15 sampai 7menit 2 ketahanan waktu menyala 6 gram 44 menit ketahanan nyala bertahan sampai 44 menit sampai menjadi abu 12 gram 46 menit ketahanan nyala bertahan sampai 46 menit sampai menjadi abu 18 gram 43 menit ketahanan nyala bertahan sampai 43 menit sampai menjadi abu 24 gram 42 menit ketahanan nyala bertahan sampai 42 menit sampai menjadi abu
Tabel 3. Pengujian Organoleptik Briket Arang Aromatherapy Tanpa Lubang
Dapat  dilihat  dari  table  3  di  atas  briket aromatherapi  dengan  konsentrasi  6  gram tercium  pada  detik  ke  15  dan  aromanya hanya bertahan sampai  paling  lama tercium dengan  waktu  5  menit,  ketahanan  menyala briketnya  sekitar  55  menit  sampai  jadi  abu. Konsentrasi  12  gram  18  gram  24  gram semuanya  tercium  sampai  briket  sudah menjadi  abu  dengan  ketahanan  nyala  rata- rata 55 menit .

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Pengujian  karakteristik  nilai  rata-rata kerapatan  briket  arang  yang  tertinggi  0,90 gr/cm 3 terdapat  pada perlakuan  A  dan  yang terendah 0,82 gr/cm 3, perlakuan C, pengujian nilai  rata-rata  karakteristik  kadar  air  yang tertinggi  9,33  %  perlakuan  B  dan  yang terendah    8,46  %  perlakuan  C.  Pengujian nilai rata-rata karakteristik kadar zat terbang yang tertinggi 47,9 % perlakuan C. dan yang terendah  40,66  %  perlakuan  B.  Pengujian nilai  rata-rata  karakteristik  kadar  abu  yang tertinggi  40,37  %  perlakuan  C  dan  yang terendah  33,28  %  perlakuan  A.  Pengujian nilai  rata-rata  karakteristik  karbon  terikat yang  tertinggi  28,82  %  perlakuan  A  dan yang  terendah  9,305  %  Perlakuan  D. Pengujian  nilai  rata-rata  karakteristik  nilai kalor  yang  tertinggi  4174,696  cal/gr  pada perlakuan  B  dan  yang  terendah  23784,976 cal/gr  pada  perlakuan  A.  Dari  seluruh  hasil pengujian karakteristik briket arang
aromaterapi  dari  limbah  serbuk  arang  kayu campuran dan serbuk gaharu rata-rata tidak memenuhi standar pengujian ASTM.
Uji  organoleptik  cetakan  tanpa  lubang yang  paling  cepat  habis  aromaterapinya pada  konsentrasi  6  gram  dengan  waktu  5 menit  dan  yang  paling  lama  tercium aromaterapinya  12  gram,18  gram,24  gram dengan  waktu  7  menit  dengan  rata-rata menyala  46  menit.  Dan  uji  organoleptik dengan  cetakan  berlubang  yang  tercepat tercium  pada  konsentrasi  12  gram,18 gram,24  gram  pada  detik  15,  dan  rata-rata tiap  konsentrasi  mempunyai  aroma  yang habis  pada  menit  ke  7  dengan  lama menyala briket rata-rata 55 menit lebih

## Saran
Perlu  dilakukan  penekanan  yang  lebih terhadap  briket  dalam  proses  pembuatan briket  arang  menggunakan  pres  hidrolik agar  kualitas  dari  briket  hasilnya  lebih maksimal,  dan  perlu  dilakukan  penelitian lebih  lanjut  mengenai  kandungan  yang  ada pada  limbah  serbuk  arang  kayu  campuran agar  dilakukan  perlakuan  yang  sesuai  pada limbah .

## DAFTAR PUSTAKA
Abide,  S.  M.  2015. Pengaruh  Variasi Campuran Arang Serabut Kelapa dengan Arang  Sekam  Padi  Terhadap  Laju Pembakaran  Briket. [Skripsi].  Universitas Negeri Semarang
No parameter jumlah serbuk gaharu yang di tabur (gram) waktu proses pengamatan (detik/menit) Keterangan 1 ketahanan aromatik 6 gram 15 detik  - 5 menit tercium dari detik 15 sampai 5menit 12 gram 15 detik  - 7 menit tercium dari detik 15 sampai 7 menit 18 gram 15 detik  - 7 menit tercium dari detik 15 sampai 7 menit 24 gram 15 detik  - 7 menit tercium dari detik 15 sampai 7 menit 2 ketahanan waktu menyala 6 gram 55 menit ketahanan nyala bertahan sampai 55 menit sampai menjadi abu 12 gram 51 menit ketahanan nyala bertahan sampai 51 menit sampai menjadi abu 18 gram 50 menit ketahanan nyala bertahan sampai 50 menit sampai menjadi abu 24 gram 53 menit ketahanan nyala bertahan sampai 53 menit sampai menjadi abu
Abdullah,  K.,  A.  K.  Irwanto,  N.  Siregar,  E. Agustina,  A.  H.  Tambunan,  M.  Yamin, dan  E.  Hartulistiyoso,  1991.  Bogor; Energi  dan  Listrik  Pertanian.  JICA  IPB, Bogor
Asri  Saleh.  2013.  Efisiensi  Konsentrasi Perekat  Tepung  Tapioka  Terhadap  Nilai Kalor Pembakaan Pada Biobriket Batang Jagung ( Zea mays L.)
Djeni  Hendra  2011.  Pemanfaatan  Eceng Gondok  ( Eicbornia  crassipes) Untuk Bahan Baku Briket Sebagai Bahan Bakar Alternatif
Djoko  Purwanto  2011.  Arang  Dari  Limbah Tempurung Kelapa Sawit ( Elaeis guineensis Jacq)
Huege  F.  R.  dan  K.  D.  Ingram.  2006.
Briquetting  of  Lime  Based  Products  with Carbon  Based  Additives.  United  States Patent Organization.
Hesti Dwi Setyaningrum dan Cahyo
Saparito. 2014. Panduan Lengkap Gaharu Hijrah purnama Putra 2013. 7Studi karakteristik  Briket  Berbahan  Dasar Limbah  Bambu  Dengan  Mengunakan perekat Nasi.
Isa,  MT.,  Ameh,  AO.,  Gabriel,  JO.,  dan Adama,  KK. 2012.  Extraction  and characterization  of  chitin  from  nigerian sources.  Nigeria.  Journal  of  Practices and Technologyes. 5(4):73-81.
Usman  Malik.  Alternatif    Pemanfaatan Limbah Industri Pengolahan Kayu
Sebagai Arang Briket Palar H. 2004. Pencemaran dan Taksikologi Logam Berat PT. Reinika Cipta.Jakarta. Pari, G. 2002. Teknologi Alternatif Pemanfaatan Limbah Industri Pengolahan  Kayu.  Makalah  Falsafah Sains. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Sudarja.2009. analisis rekayasa dan karakterisasi  briket  bahan  dari  limbah serat kenaf
Syarief,  R  dan  H.  Halid.  1993.  Teknologi Penyimpanan Pangan. Arcan, Jakarta.
Sudrajat  R.,  S  soleh,”  Petunjuk  Teknis pembuatan  Arang  aktif,  Balitbangtan 1994